438 PROPRIÉTÉS MAGNÉTIQUES 



Les alliages ont été recuits avec beaucoup de soin et 

 pris sous la forme de fils de section connue. 



Comme je n'ai fait qu'une étude peu détaillée de ce 

 phénomène, je me suis borné à déterminer simplement 

 l'allure des courbes. Ce qui m'importait principalement 

 c'était de trouver la position des courbes d'hystérésis 

 pour les difïérents cycles de transformation. 



J'opérais comme je l'ai indiqué dans la description de 

 la méthode. Je déterminais tout d'abord les points com- 

 pris entre le maximum positif et le zéro, puis les points 

 situés entre le zéro et le maximum négatif, j'avais ainsi 

 la première partie de la courbe, la seconde était obtenue 

 symétriquement. 



A chaque alliage j'ai fait parcourir cinq ou six cycles, 

 en commençant par le cycle k plus grande valeur limite 

 et terminant par des cycles décrits entre des limites si 

 étroites que les effets d'hystérésis disparaissaient presque 

 entièrement. Les différents cycles obtenus avec les allia- 

 ges recuits se rapprochent considérablement des cycles 

 obtenus pour le fer doux. Je ne les reproduirai pas ici, 

 n'ayant pas fait un nombre d'expériences assez grand 

 pour être certain de la valeur absolue des résultats. Je 

 me bornerai simplement à conclure, qu'à l'inspection des 

 figures, j'ai remarqué une particularité de la relation 

 entre les cycles successifs, déjà indiqué par Ewing' dans 

 son travail en collaboration avec M"^ Klaassen. L'extré- 

 mité de chaque cycle, se trouve en dedans de la courbe 

 ascendante du cycle immédiatement supérieur. 



' Ewing. Loc. cit. 



